スイスウォール

設 計・施 工 仕 様 書

施 工 前 に 必 ず ご 確 認 を お 願 いしま す 。
スイスウォール の 設 計・施 工 前 には 必 ず 本 書を確 認くだ
さい 。また 、寒 冷 地 や 特 に 気 温 の 低 い エリア 等 、地 域 により 施 工 条 件 が 変 わる 場 合 が あります 。詳しくは 、弊 社
までお 問 い 合わせください 。

2023年6月 改訂
株式会社イケダコーポレーション

は じ めにスイスウォール

設

目 次

計

はじめに

設 計 ・ 施 工 仕 様 書P. 3 はじめに・注 意 事 項
P. 4 よくあるトラブル事 例と対策

外装施工

設

計

P. 6 特に重 要な注 意 点（ 設計・施工）
P. 7 設 計チェックシート

内装施工

外装施 工

P. 8 外 装 施 工の流れ（ 通 気工法の場合）
P. 9 施 工チェックシート
P. 10 軽 量モルタル下地の作りかた
P. 12 ミネラル下 地 材 ／ミネラルファインの施工方法

メンテナンスP. 13 カルクファサードの施 工方法

内装施 工

P. 14 施 工 上の注 意
P. 15 内装 施 工の流 れ（ 新設石膏ボードの場合）
P. 16 石膏ボードの貼り方
P. 18 下 地 処 理
P. 20 カルクウォールの施 工方法
P. 21 カルクウォール施 工 手順
P. 22 リフォームでの施 工 手順
P. 23 カルククリーム施 工 手 順

メンテナンスP. 24 内装メンテナンス方 法
P. 25 外 装メンテナンス方 法
P. 26 外 装の定 期 的なメンテナンスについて
P. 27 テクスチャーの仕 上げ方
P. 28 スイスウォール製 品ラインアップ�は じ めに

はじめ に

スイスウォールは400年以上の歴史を持つ本漆喰です。本漆喰の特徴は、漆喰に含まれるカルシウムが100年近く

設の年月を経て二酸化炭素と結合する「再石灰化」にあります。
それにより数百年以上の耐久性が生まれ、結合材や合成樹脂などの化学物質を一切必要としない、天然100％の安心安全な素材のみで作られています。

計

スイスウォールは、何世代にも渡り快適に住み継ぐことができる美しい壁を保ちます。
その反面、硬化が緩やかで施工後の安定化まで時間を要し、この間の不安定な状態でのトラブルが発生しやすいことも事実です。この本漆喰の特性に配慮した設計と施工が必要であることをご理解いただき、
ご使用ください。

外装施工

必 ず お 読 みく だ さ い
冬 季 、気 温が 低い 場 合（ 5 ℃ 以 下 ）色ムラが 発 生しやすいので、ご使 用はおやめください 。

内装施工

万が 一 施 工し色ムラが 発 生した場 合 、弊 社は責 任を一 切 負えませんのでご了 承くださいませ。
○目や口に入らないよう、注 意してください。目や口に入った場 合 、直ちに大 量の水 道 水で洗い流

安全上
の注 意

してください。その後 、病 院で治 療を受けてください。
○ 肌に長 時 間 付 着すると、アルカリ性により肌が 炎 症を起こす場 合があります。肌に直 接 付着しないように作業着を着用してください。
または付着後すぐに水で洗い流してください。

注 意 事項メンテナンス○子供の手の届かない所に保 管してください① 製品の保管は乾燥した冷暗所にて行ってください。
② 震動を伴う作業はスイスウォールの施工前に済ませてください。
③ スイスウォール施工後の住宅設備機器等の取り付けは、細心の注意をはらってください。

※ 最 新 情 報 は 弊 社 ホ ー ム ペ ージ でご 確 認ください 。

＜＜ 立 地 に つ い て ＞＞
① 近 年 の 気 候 変 動 の 影 響を受け 、地 域 降 水 量 の 増 加 、長 期 間 にわたる降 雨 、強 力な台 風 の 発 生など、特 に 建 築 地
周 辺が 田 畑 、水 路 や 川 、山 間 部 、道 路 沿 い の 場 合 は 、浮 遊 する各 種 菌 類 や 無 機 系 のゴミなどが 付 着 する恐 れがあります。それらの 付 着を抑える対 策が 必 要となります。
② 寒 冷 地や湿 度の高い地 域での外 部 施 工は避け、臨 海 地 域では塩 害への影 響を考 慮して対 策を行ってください。

�は じ めによく あ るト ラ ブ ル 事 例 と 対 策

設雨だれなどの汚れ計

スイスウォールは静 電 気を帯びず、強アルカリ性の特 性により空 気 中のほこりや汚れを寄せ付けにくく、有 機 的な汚れは自然の力でゆっくり分 解します。
しかし、立 地によっては空 気 中のホコリやばい煙により汚れが目立つ場合があります。
また、漆喰が湿気た状態では強アルカリ性が中和化するため、汚れの分解ができなくなります。

外装施工

汚れを予 防するためのサッシ下の水 切り、サッシ上の霧よけ、排気口下の水切りなどの設置が効
果的です。

内装施工

白華現象
白華 現 象とは、スイスウォールに含まれるカルシウムが雨 水などに溶けて表 面に運ばれ、白い粉の結 晶となったものをいいま

メンテナンスす。白華は、漆喰やモルタルを使用する場合に必ずといって良いほど起こる現象で、完全に避けることはできません。反面、白華が起こる漆喰はカルシウムが豊富に含まれているともいえ、より強度がある漆喰の特徴でもあります。長期の耐候性や品質には一切問題がありません。
→ 補 修 方 法はP . 2 6 。

白華を防ぐために①軽量モルタル下地の養生期間を確実にとり、十分に乾燥させた状態で仕上げ施工を行う。
②軒の出は���㎜以上を推奨。

③施工中や乾燥過程で外気温が�℃以下になる場合は施工を避ける。

④湿度が高く（��％以上）漆喰が乾燥しにくい気象条件下での施工は避ける。

⑤漆喰の乾燥後に上から呼吸性のある撥水剤を塗布すると、ある程度の効果が得られやすい。
⑥濃色のカルクファサードは、白華する可能性が非常に高 いため冬季の施工を推奨しない。

クラック（ひび割れ）
地震や住宅のゆがみ、道路の揺れなどで漆喰にクラックが入ることがあります。
クラック部分は後から補修ができます。

クラックを防ぐために①軽量モルタル下地の十分な養生期間をとる。
②開口部他のラス網による補強を行う。

③漆喰仕上げ施工時から数日間の天候と温度に配慮する。
→補修方法はP.��

�

は じ めに剥離
漆喰は化学的な塗り壁材と異なり、接着剤の類や硬化剤などを含みません。二酸化炭素がカルシウムと結合することで緩やかに硬化し強固な壁になります。
それゆえ、施工後、数週間は乾燥しているように見えても、実際にはカルシウムが不安定で結合が十分ではありません。
この不安定な設

時期の台風や大雨、強風、高温などは、漆喰の硬化に影響を与え数年後の剥離などの原因になることがあります。特に施工後の数日間は重要ですので、天候に配慮し十分な養生期間がとれる時

計

期に施工を行ってください。
→補修方法はP.26。

外装施工

剥離を防ぐために①軽量モルタル下地の十分な養生。
②軒の出は���㎜以上を推奨。

③漆喰施工時から少なくとも�-�日間の気候や天候に配慮し、雨雪に当てない。

④サッシ上部の霧よけの設置、屋根や庇、軒下に収まるベランダを推奨する。ベランダの笠木のチリを��㎜にする。
⑤樹脂サッシ、十分に充填された断熱材を使用する。

内装施工⑥常に雨や雪が接しないよう、設計に配慮する。

凍害
凍 害は、雨（ 梅 雨 時 期 ）や積 雪により水 平 面など雨 水などが溜まりやすい部 分で、スイスウォールに含まれる水 分が凍 結
膨張し下地との密着部分を剥離させます。
また、同 様にアルミサッシ窓 枠や断 熱 材の少ない部 分は結 露が発 生しやすく、
水 分の凍 結 膨 張による剥 離の危 険 性が 高まります。

メンテナンス→凍害については弊社までご相談の上、補修いただくようお願いします。

凍害を予防するために寒冷地での外壁施工は避けてください。

①軒の出を���㎜以上取り、雨が当たりにくいようにする。
（※���㎜以上取ったからといって万全ではございません 。外壁 に雨水 が当たらないように適切な処置を行ってください）②下地の軽量モルタルの養生を冬期は�週間以上行う。

③バルコニーなど雨がかかりやすい部分には漆喰を使わない。

④雪、雨が長期間接触する状態、頻繁に伝わって落ちる場所を設計上作らない。
⑤アルミサッシは避け樹脂又は木製サッシを使用する。

塩害・海 水（ 主に塩 化ナトリウム：N a C l ）を含んだ水が 漆 喰 表 面に付 着した場 合 、乾きづらくなり湿った状 態がより長く続くことで悪 影 響がでます。
・空 気 中 の 汚 染 物 質によるクラック、辺 縁 部 のコーキングやシール 部 分 の 劣 化がラス下 地（ 金 網 ）部 分 の 錆びを引き起こし、茶 色いシミが 発 生することがあります。

塩害を予防するために寒冷地での外壁施工は避けてください。

①臨海地域では潮風を避けるため、防風林として比較的高 い木を植える。

②壁面との間と下 がりを充分に取り、壁に雨水 が伝わらないように雨仕舞を調整し、内側傾斜にして汚 れを目立たない外へ逃がすなど+雨仕舞の改善を行う。

�

は じ めに注 意

特 に 重 要 な 注 意 点（ 設 計・施 工 ）設計
サッシ上部の
霧 よ け 、サ ッ シ
上部に水が溜まらない構造

外装施工

軒の出は450㎜以上を推奨

ベランダ内部は漆喰以外で仕上げる
ことを推奨

サッシ下の水切り

屋根や庇、軒下に収まるベランダ
を推奨

内装施工

排気口下の
水切り

下地：
◎ 軽量モルタル△ 樹脂モルタル× サイディング
下地のつくり方はP.10を参照ください。

メンテナンス

サッシ周り、開口部の四隅掃き出し窓の下部補強
詳しくはP10を参照ください。

設計時の注意点■ 軒の出

軒 の 無い 建 物 には使 用 回 避 。軒 の 出が 4 5 0 ㎜ 以 上ある建 物での 使 用を推 奨 。

■ ベランダ屋 根 や 庇 、軒 下 に収まるベランダを推 奨 。
ベランダの 内 側は漆 喰 以 外で仕 上げることを推 奨する。

■その 他

サッシ上 部 の 霧よけ、サッシ下 、排 気 口 下 の 水 切りを推 奨 。

着色

白 華 現 象 による色むらが 起こる可 能 性がある。

施工時の注意点■下地種類◎ 軽 量モルタル 推 奨■補強

サッシ周り、開 口 部の四 隅ラス網 補 強 、掃き出し窓の下 部 補 強や誘 発目地を施す。

×サイディング不 可△ 樹 脂モルタル（ 使 用 条 件 限 定 ）出 隅ラスを二 重 貼りにする。
軽量モルタルに耐アルカリ性メッシュを全面伏せ込み。
（詳しくはP10〜P11を参照ください。
）

気

�

温

（ 冬 季 ）日中 温 度 5 ℃ 以 下 （ 夏 季 ）3 0 ℃ 以 上での 施 工は避ける。

養生期間

冬 季は施 工 後 4日以 上 、夏 季は2日以 上 雨 や 雪との 接 触を避ける。

は じ めに設 計 チェックシート

1

サイディング下地は不適。軽量モルタル下地を推奨。樹脂モルタルの2

軒の出が450㎜以上の建物に使用することを推奨。軒なしは回避。

3

雨 、雪がたまりやすい 平 面 部での 漆 喰 の 使 用は避ける。また雪が4アクが出るためウッドデッキなど木と漆 喰が 直 接 触れないように縁を5

濃色で着色して仕上げる場合、色ムラ、白華が発生する率が高い。

6

左官コテを使って仕上げる。
ローラーでの仕上げは不適。

7

ベランダなどの笠木は内側に傾斜をつけ、壁とのチリ30㎜垂壁60㎜

8

ことで局所的な雨だれを防ぐ。
また、漆喰の石灰が水で流れる場合がある

9

ベランダの内側など湿気がたまりやすい場所はカビ発生の原因となる

チェック欄

計

項目

設

No.

使用はできる限り避ける。

外装施工

当たる部分にも使わない。

内装施工

切る。特にレッドシダーなど、アクが出やすい樹種の採用には注意が必要。

メンテナンス

以上にし、雨水の汚れが外壁に付着しにくくする。

換気扇の排気口の下やサッシ下の水切り、またはサッシ上に霧よけを付ける
ため水切りは白色を推奨（石灰が流れても漆喰の性能には影響しません）。

ため、漆喰以外で仕上げる。

10

寒 冷 地 、湿 度の高い地 域では外 壁への使 用を避ける。

11

外構に採用する場合、必ず笠木と地面から300㎜の巾木を設置する。
ブロック下地の場合、モルタルの表層部に耐アルカリ性メッシュを伏せ込み下地を補強する。

�は じ めに

外 壁 施 工 の 流 れ（ 通 気 工 法 の 場 合 ）木 造 戸 建 て 住 宅を想 定した 外 壁 施 工 の 実 働 日 数 の目 安 です 。防 水シート、胴 縁まで終えた

設状 態からの流れで、天 気 、温 度 等の諸 条 件により左 右されます。

計

軽量下地モルタルの施工方法や養生期間等は、製造メーカーの仕様に従ってください。

施工順

施工内容

外装施工

紙付波型

1

内装施工

2

所要日数

2日

ラス網張り

（

軽量モルタル塗り
下塗り・上塗り合計所要施工日数）※ 下塗りと上塗りの養生期間は、製造メーカーの仕様に従ってください。

２〜４日

メンテナンス3

耐アルカリ性メッシュの4

モルタル養生モルタル伏せ込み

夏：4週間
冬：8週間

夏5〜 6 週間
冬9〜10週間（目安）

5

6

ミネラル下地材の施工

スイスウォールの
仕上げ

1日

2〜3日

・カルクファサード施工

7

�

仕上げ後の雨養生

施工後
夏：2日以上冬：4日以上は じ めに施 工 チェックシート□

2

モルタル下地の灰色が完全に隠れるまでミネラル下地材をしっかり塗る。

□

3

ウッドデッキなど木と直 接 触れると木のアクが漆 喰に移り汚れるため
縁を切る。

□

4

濃 色で着 色して仕 上げる場 合 、天 然 成 分による色ムラ、白華の発 生
率が高い。

□

5

掃き出し窓の下の誘発目地、窓、ドアの四隅をラス網で補強しクラックを回避する。

□

6

外 気 温が 5 ℃ 以 下 、3 0 ℃ 以 上での 施 工は絶 対 に避ける。

□

7

漆 喰 仕 上げ 後の養 生 期 間を十 分とる。
（ 夏 場は施 工 後２日以 上 、冬 場は施 工 後４日以 上 ）□

8

軒の出が４５０㎜以上ある建物に使用することを推奨（軒無しは回避）。

□

9

外 壁の下の地 面に土が露出していると、雨の跳ね返りによる外 壁への 泥 はねが 起こるため 、仕 上げ 前 に 地 面を人 工 芝 、バラスなどで養 生する。

□

10

仕 上げパターンは施 主 立ち会いの下 、確 認し了承を得る。

□

11

夏場、モルタル下地が高温になっている場合は水などで一旦温度を抑え、日陰から施工する。

□

12

汚れを高圧洗浄機で落とさない（漆喰が剥離する場合があります）。

□

13

漆喰の乾燥過程で白っぽい水（石灰）が流れる場合があるので、施工
前に水切りを養生する。

□

14

ミネラル下地材は飛着しやすいので、事前にサッシや換気口など養生を十分に行う。

□

15

外気温が0℃以下になる場所や風にさらされる場所、または外気温が30℃を越える場所での商品の保管は避ける。

□

16

雨による汚れやアクの 汚れが 出るので、笠 木 設 置 前には雨 養 生し
雨どいや笠木などは塗装前に設置する。

□

メンテナンスサイディング下地は不適。軽量モルタル下地を推奨。樹脂モルタルの使用はできるだけ避ける。

内装施工

1

外装施工

チェック欄

計

項目

設

No.

�

は じ めに

軽 量 モルタル 下 地 の 作りか た

ラス網（波型・波付ラス）設

ラス 軽量モルタル

軽量モルタル（厚さ15〜20㎜）

計

在来工法やツーバイフォーなどの木造建築では、
クラック

耐アルカリ性メッシュを防ぐため強固な下地づくりが必要です。

軽量モルタル※ それぞれの工法は各住宅工事仕様書の規定に従い施工してください。

ミネラル下地材

外装施工

スイスウォール

施工手順
１．塗り壁 、モルタル 専 用 の 透 湿 防 水シートを使用※ご使用商品の施工要領を厳守してください。

２．ラス網は、波 形・波 付ラスを使 用■ラス網のジョイント部分の重ねシロは30㎜以上とし、膨らみのないよう平滑に張り上げてください。

内装施工■タッカー釘はJIS A 5556（工業用ステープル）に適合する1019J（0.6×1.15×19㎜）以 上で留め、間 隔を70㎜以内に打ち、膨らみやタルミの無いように留めてください。
■出隅・入隅の処理は折り曲げ施工とし、継ぎ合わせ施工は避けてください。継ぎ合わせになる場合は20 0 ㎜幅
以 上の平ラスを中 央から折り曲げ、上から重ね張りしてください。

メンテナンス

出隅で
継がない
場合

出隅で
継ぐ場合

ラス網

���

���

ラス網

■開口部には、上から150㎜×450㎜以上の平ラスを開口部の各コーナーに近づけて斜めに二重張りしてください。
■掃き出し窓の下部はクラックが入りやすいので、モルタル下地から仕上げまで「誘発目地」を入れてください。
または掃き出し窓の下部に沿って横胴縁を入れ、サッシを固定した上でL字のラス網を重ね張りし補強を行ってください。
■サッシ上部などの雨などが溜まりやすい部分は、
コーキングを10㎜以上施し、水分が漆喰部分に長期間接触しないように施工してください。

開口部の補強掃き出し窓の下地補強
掃き出し窓の下部は左右とも、角部分にモルタル下地から誘発目地を入れる。
コーキングで埋め、目地には漆喰を塗らずに仕上げる。

掃き出し窓の下部に沿って横胴縁を入れ窓を固定する。
Ｌ字のラス網を重ね張りし補強する。

横胴緑150㎜以上450㎜以上
��

誘発目地

L字の
ラス網

は じ めに

３．軽 量 モルタルが 波 形・波 付ラスによく絡まるように 、厚さ1 5 〜 2 0 ㎜ を 目 安 に 押さえ塗りしながら塗りつけます 。
※モルタルの厚さは、ご使 用 商 品の施 工 手 順 及び地 域の防 火 条 例に従って施 工してください。

設

４．軽 量モルタルが 乾かないうちに 、耐 アルカリ性メッシュを表 層 部 に 伏 せ 込 みます 。
■軽量モルタルの収縮によるクラックを防ぐため、
メッシュは表面部分に伏せ込み、メッシュの目から下の計

モルタルが上がるようにコテでしごきます。
■開口部のコーナーは、耐アルカリ性メッシュをコの字型にカットして伏せ込みます。
■開口部のコーナーや出隅、入隅は割れやすいため、耐アルカリ性メッシュで確実に補強してください。

外装施工

開 口 部メッシュ
伏せ込み例
良い例

悪い例

内装施工

５．モルタル 施 工 後は養 生 期 間を確 実 にとり、十 分 に 乾 燥させてください 。
夏季は4週間、冬季は8週間以上■スイスウォールの下地には、適度な吸水性が必要です。
また、
スイスウォールと軽量モルタルが持つ水酸
化カルシウムは月日の経過と共にしっかりと密着します。
そのため、吸水性の無い躯体（サイディング、樹脂系モルタル）への施工は避けてください。

メンテナンス■泥はねによる壁面汚れを予防するために、バラスや人工芝などで壁下の地面に雨養生をしてください。
その 他 の 注 意 事 項●コンクリートやブロック・レンガ下地の場合にも、軽量モルタルによる下地処理 が必要です。また、クラック防止の為に、モルタルの表層部に耐アルカリ性メッシュを伏せ込んでください。

●コンクリート下地やブロック・レンガ下地の場合にも、
軽量モルタルによる下地処理が必要で●外構部や庇に収まらないベランダ部分には、必ず下記の様な笠木を設け、水の浸透を避けてください。
また地面に接するところはスイスウ
ォールが地面の水分を吸い上げないように、
巾木（地面から���㎜以上）を設けてください。
す。
また、
クラック防止の為に、
モルタルの表層部に耐アルカリ性メ
ッシュを伏せ込んでください。
●外構部や庇の無いベランダ部分へは、必ず下記の様な笠木を設け水の浸透を避けてください。
また地面に接するところは巾木（地面から30cm以上）を設け、カルクウォールが直に地面と接しない様にしてください。
60㎜以上

30㎜以上

※平面部にはスイスウォールを施工しない。

ブロック等
軽量モルタル（塗厚5㎜以上）
スイスウォール
ミネラル下地材
表層部に耐アルカリ性メッシュ
地面から300㎜以上の巾木を設ける。

※ 平 面 部 にブロック 等を施 工 すると
ジョイント部が 雨 水 の 通り道となり汚れやすい。

��は じ めに

ミネラル下地材／ミネラルファインの施工方法

設

施工の前に

計

■ ミネラル下地材 は下地の吸 い込みに応じて無希釈で十分攪拌して使用し、下地 が隠 れるまで塗ってください。
■ 風の強い日、下地湿度及び外気温が高い日はドライアウトの原因となるので注意して下さい。
■ 施工、乾燥中に外気温が�℃以下になる日の施工は避けてください。

外装施工■ 塗装中にミネラル下地材／ミネラルファインの骨材が沈殿するので攪拌しながら施工してください。

■ ミネラル下地材／ミネラルファインは乾燥すると固く密着します。事前にサッシや換気口、施工周辺の養生を確実に行ってください。

内装施工

１．
ミネラル下 地 材 /ミネラルファインをよく攪 拌する。
（５分 程 度 ）メンテナンス

２．ローラーで下 地が 完 全 に白く隠れるまで塗 布する。
カルクファサード施工

ファルベ施工（メンテナンス）

使用商材

ミネラル下地材（15kg）

ミネラルファイン（10kg）

塗装面積

約40〜50㎡（0.3〜0.375kg/㎡）

約35〜40㎡（0.25〜0.286kg/㎡）※ いずれの場合も密着力が低下するため、上記の塗装面積以上に塗り伸ばさないでください。

ローラーでモルタルが 完 全 に 白く隠れるまで塗 布する。

３．乾 燥した気 候で2 4 時 間 以 上 充 分に乾 燥させる。

施工のポイント
軽 量モルタル下 地の灰 色が見えなくなるまでミネラル下 地 材で真っ白に塗りつぶすことで、水引きが安 定し、より密 着力が上がるため施工トラブルを避けられます。

��は じ めにカルクファサードの施工方法

設

施工の前に

計

■ 夏季は�日以上、冬季は�日以上晴天が続く日を選んで施工してください。

■ 風の強い日、下地温度及び外気温が高い日はドライアウトの原因となるので注意して下さい。
■ 施工中、乾燥中に外気温が�℃以下になる日の施工は避けてください。

■ 濃色で着色して仕上げる場合は、必ず色ムラが発生します。自然素材による特徴ですので予め

１．
カルクファサード１袋（ 2 5 ㎏ ）
を大き

外装施工

施主の同意を得た上で施工して下さい。

４．
乾 燥したミネラル下 地 材（ P . 1 2ミネラル下 地 材の施工 方 法 参 照 ）の上から、る。攪 拌 機で柔らかいクリーム状 にカルクファサードをコテで下こすりする。

内装施工

な容 器 に 入 れ 、水 6 〜 8ℓと調 合 す
なるまで十 分に攪 拌する。

※着色する場合、クリーム状の段階で天 然 顔 料ウラ（ N o . 4 1 0 ）をカ
ルクファサードに加え十分に攪拌し水で塗りやすい硬さに調整する。

５．
下こすりした直後、カルクファサードが乾２．
水で練ったカルクファサードを1 5 分

メンテナンス

かないうちに、
カルクファサードを上塗りする。

程 度 寝かせる。

塗り厚は骨材1.0㎜タイプで2㎜程度、※撹拌ムラによるダマができないようにする

骨材2.0㎜タイプで4㎜程度に塗る。
（施工の注意：コテで何度もこすると艶ため。

ムラが出ます。）

３．
再 度 、攪 拌 機で3 分ほど撹 拌する。

６.施 工 後は夏 場は2日以上 、冬 場は４日以 上 雨を避け養生する。湿度の高い梅雨時は3日以上雨を避け養生する。

施工のポイント・撹 拌する際は、1 度 撹 拌し、15 分 程 度 置いてもう一 度 撹 拌することで、ダマが無く密 着 性の高い漆 喰 壁になります。
・カルクファサードは水 硬 性のため練り置きはできません。

��

は じ めに

内装施工上の注意
設計

冬 季 、気 温が 低 い 場 合（ 5 ℃ 以 下 ）や 乾 燥 状 態が 悪 い 場 合 、色 ムラやアクが出 やすくなるため、使 用を推 奨いたしません。万が 一 施 工し色ムラが 発 生した場
合 、弊 社は責 任を一 切負えませんのでご了承くださいませ。

外装施工

スイスウォール の 乾 燥 中 は 室 内 に 大 量 の 湿 気が 発 生 するため、こまめに 換 気をしてください。
また、気 温 の 低い日や湿 気の多い日には、除 湿 可 能 面 積の大きい
除 湿 機の使 用を推 奨します。

急 激な乾 燥はクラックの原 因になるためご注 意ください。

内装施工

振 動を伴う作 業はスイスウォールの施 工 前に済ませてください。

浴 室 などスイスウォールが 乾 燥し づらい 場 所 へ の 施 工 は 、剥 離 などの 不 具

メンテナンス合を招くため施 工を避けてください 。

コンロ周りへの施 工は、油はねなどの汚れが 付きやすくなります。

スイスウォール 施 工 後 の 住 宅 設 備 機 器 等 の 取り付 けは 、細 心 の 注 意をはらってください 。
※寒冷地や特に気温の低いエリア等、地域により施工条件が変わる場合があります。
施工上の詳しい情報は、弊社担当スタッフにお問い合わせください。

クラックについて塗り壁 用 の 下 地をつくることで大きなクラックを予 防することはできますが 、建 物自体の 動きは、部 屋 の 入 隅 部 分 に力が 集 中し、クラックの 発 生しやすい 場 所となります 。
スイスウォール は 石 灰を原 料 にした 純 粋 な 無 機 系 塗り壁 材 です 。スイスウォールの 特 性を十 分 にご理 解 いただき施 工をお 願 いいたします 。
クラックの 補 修 方 法 は「 P . 2 4 内 装メンテナンス方 法 」をご 覧ください 。

��

は じ めに内 装 施 工 の 流 れ（ 新 設 石 膏 ボ ードの 場 合 ）木 造 戸 建 て 住 宅（ 約 3 5 坪 ）を想 定した 内 装 施 工 の 実 働 日 数 の目 安 です 。石 膏 ボードのビ設

ス 打ちまでを終えた 状 態 からの 流 れです 。なお 、所 要 日 数 は 外 壁 同 様 、温 度 等 の 諸 条 件 によ

計り左 右されます ので 、目 安としてご 確 認ください（ 冬 季 は 5 ℃ 以 下 の 施 工 の 場 合 、室 内 温 度と湿 度 のコントロールが 必 要 になります ）。

施工順

所要日数

パテ処 理 +テープ 張り【 下 塗り・中 塗り・上 塗り】

（

3

に準ずる

）

パテ処 理 養 生

ミネラル 下 地 材

ミネラル 下 地 材

塗布

養生

5

カルクウォール

塗布

6

カルクウォール

養生

7

メーカー基準養 生 期 間 中は室 温 5 ℃以 上 及び
湿 気がこもらないように常に換 気する

1日以内

24時間
以上

メンテナンス

4

3日程度

内装施工

2

合計所要施工日数

外装施工

1

施工内容

2〜3週間
以内
（目安）

3日以内

1〜2日
以上
※7の条件下の場合全ての 作 業 にかかる人 工 によって、所 要日数 は 異なります 。上 記はパテ処 理 2 名 、ミネラル 下 地 処 理 1 〜 2
名 、仕 上げ 3 名 以 上を基 準に算 出した所 要日数です。

��

は じ めに石 膏 ボ ードの 貼り方

設

ボードの選定種別

強 度

イ ラ スト計

テーパー ボードベ ベ ル ボード
（Ｖボード）

外装施工

ジョイント ボード
（平ボード）

特徴

パテの厚みが出にくい
ボード同士の密着強度が高い△パテの厚みが出やすい
パテの厚みが出やすい
ボード同士の密着強度が低い■12.5㎜厚のボードを選定します。
※9.5㎜厚の場合、ボードの歪みによるクラックが起こる可能性があります。

内装施工■保管状態の悪いボード、ホルムアルデヒドを吸収分解する特性をもつボードやベニヤ板等の上に紙を貼ったボードは、染み込んだ汚れが塗布後にアクとなり出てくるので使用は避けてください。

ボードの貼り方■より割れない下地にするには、二重貼りを推奨します。
■ベニア・コンパネ・石膏ボードは、それぞれ伸縮率が異なるためジョイント部分にクラックが発生しやすく、十分に考慮して施工してください。

ビス留めの間隔

メンテナンス■ボードの継手部分は150㎜以内の間隔でボードを平頭ビスで留める。胴縁施工（大壁）の間隔は455㎜以内、間柱施工（真壁）の間隔は303㎜以内とする。
■天井野縁の間隔は303㎜以内とする。

ビスの始点が同じ

200㎜
以上

受け木のまわし方

窓、ドアの周囲に受け木をまわす事で、ボードを固定し、割れを防ぎやすい。

��

は じ めにジョイントの つくり方
開口部

設

ジョイント部 分が 窓 、ドアの 延 長 線にあると、開 閉 の 際の 振 動 等でクラックが 入りやすい。

計

開口部

床

床

外装施工

開口部

塗り壁に適したジョイント

内装施工

床

千 鳥 貼り･･･ボードの 継 手に横目地が 通らず
十字にならないので動きが少なく割れにくい。

3×8ボードであれば横目地を無くすことができクラックを防ぎやすい。

メンテナンス

床

縦、横に目地が入ると動きやすく
クラックが入りやすい。

床

入隅・出隅のつくり方

石膏ボード

紙が巻いて
ある面

入隅の補強例

出隅の納まり入 隅は木 下 地で補 強する。

出 隅は吸 水しやすいので、石 膏ボードの 切 断 面が出ないように紙が 巻いてある面を使 用する。

��

は じ めに下地処理設

石 膏 ボ ードの 下 地 処 理

推 奨

計

❶

テープ

パ テ

MKブリッジテープ

クリンナ ノンペーパーパテ

他 グラスファイバー製テープ

他 石膏系パテ［メーコー（株）］❷［メーコー（株）］

注意事項：

外装施工

❸

・ビス頭にも必ずパテ処理を行ってください。

❹

・パテ面の凹 凸や不 十 分な乾 燥は、仕 上がり後に照 明や斜光によって色ムラに見える場合があります。パテを十分に乾燥させた上、ボード面とフラットになるようパテをサ
ンドペーパーでサンディングし平滑に仕上げてください。

❶ 下地パテ

内装施工❷ ファイバーメッシュテープ・ジョイントテープ❸ 中塗りパテ❹ 上塗りパテ

最終仕上げのパテはジョイント部分から・ベベルボードの場合、両サイドに300㎜以上の幅で塗り広げてください。
・パテは痩せの少ない塗り壁用の石膏系パテでなるべく
石 膏ボードの色に近いものを使用してください（ビニール
クロス用パテの使用を避け、硬化促進剤など硬化を早めるものは使用しないでください）。

メンテナンス

合 板・コンパ ネの 下 地 処 理 及 び、石 膏 ボ ードとの ジョイント部 分 の 処 理
石膏ボード

合板、コンパネ
a
●
b
●

注意事項：
・アク止めシーラーは市販品をご購入の上ご使用ください。

❶
❷
❸
❹

・アク止めシーラーの 中 には有 機 溶 剤 の 臭いや 、刺激 の 強い 商 品があります。アレルギー体 質 の 方 、小さなお 子 様が 居られる場 合 には細 心 の 注 意 の 上ご使 用ください。
極 度のアレルギー体 質 、過 敏 症の方はアク止めシー
ラーの製造メーカーへご相談ください。

施工上の注意カチオン系 アク止めシーラーを2回以上塗る。
合板やコンパネ面を全面パテ処理する。

上記と同様に❶〜❹の順にジョイントを処理する。

��

アク止めシーラーで処理してもアクが出る場合があります。
アクが 出た場 合は上から「ファル ベ 」を補 修 材として塗布してくだ（ P.24 内装メンテナンス方法参照）
さい。

は じ めに設

下 地 が モ ルタル やコンクリートの 場 合① モルタルの養生期間を十分にとる。
（1週間程度）計②

カチオン系 アク止めシーラー を2回以上塗る。
注意事項：

・アク止めシーラーは市販品をご購入の上ご使用ください。

外装施工

・アク止めシーラーの中には有機溶剤の臭いや、刺激の強い商品があります。
アレルギー体質の方、小さなお子様が居られる場合には細心の注意の上ご使用ください。
極度のアレルギー体質、過敏症の方はアク止めシーラーの製造メーカーへご相談ください。

施 工 上の注 意
アク止めシーラーで処 理しても合 板からアクが出る場合があります。
（ P24．内装メンテナンス方法参照）
を補修材として塗布してください。
「ファルベ」
アクが出た場合は上から

内装施工

入 隅 、出 隅 の 処 理

出隅・入隅共にコーナーテープを入れ割れにくい下地を作つくる。

出隅

メンテナンス❶ 下 地 パテ❷ グラスフファイバー製
テープ❸ 中塗りパテ❹ 上塗りパテ

入隅※パテ面の凹 凸 又は不 十 分な乾 燥は、仕 上がり後に照 明や斜 光によって色ムラに見える場 合があります 。
パテを十 分 に 乾 燥させた上 、ボード面とフラットになるようパテをサンドペーパーでサンディングし平 滑に仕 上げて下さい。
※ ベベルボードの場 合 、最 終 仕 上げのパテはジョイント部 分から両サイドに3 0 0 ㎜ 以 上の幅で塗り広げて下さい。
※ パテは痩せの 少ない 塗り壁 用 の 石 膏 系 パテでなるべく石 膏 ボードの 色 に近いものを使 用してください（ビニールクロス用パテの使 用を避け、硬 化 促 進 剤など硬 化を早めるものは使 用しないでください）。
※ビス頭も必ずパテ処 理を行ってください。

��は じ めにカルクウォール の 施 工 方 法

設

施工の前に

計

■ 夏季は�日以上、冬季は４日以上晴れが続く日を選んで施工してください。

■ 風の強い日、下地温度及び外気温が高い日はドライアウトの原因となるので注意して下さい。
■ 施工、乾燥中に外気温が�℃以下になる日の施工は避けてください。

外装施工■ 濃い色で着色して仕上げる場合は、必ず色ムラが発生します。自然素材による特徴ですので予め施主の同意を得た上で施工して下さい。
■攪拌前に上澄みの水分量を加減することで漆喰の粘度を調整することができます。

１．カルクウォールを攪 拌 機で3 〜 5 分

３．乾 燥したミネラル下 地 材（ P 9ミネラ

内装施工

程 度 、柔らかいクリーム状になるまル 下 地 材 の 施 工 方 法 参 照 ）の 上

で十 分 に 攪 拌する。バケツの 底はから、カルクウォールをコテで下こ攪 拌しづらいのでよく確 認しながら

すりする。

攪拌する。

４．下こすりしたカルクウォールが乾かないうちに、追っかけ

メンテナンスでカルクウォールを上 塗りする。
骨 材 0 . 5 ㎜タイプで2 ㎜ 程 度 、骨 材 1 . 5 ㎜タイプで4 ㎜
2 . 着 色 する 場 合 は 、天 然 顔 料 ウラ
（ N o . 4 1 0 ）をカルクウォールの バ

程 度 の 塗り厚にする。コテで何 度もこすると艶が 出てムラになるので、仕上げは一 度で素早く塗り終える。

ケツに加え十 分に攪 拌する。
５. 施 工 後は夏 場は2日以 上 、冬 場は４日以 上 雨を避け
養 生する。湿 度 の 高い 梅 雨 時は3日以 上 雨を避け養生すること。

施工のポイント・入隅を厚塗りするとクラックが出ることがあります。薄く仕上げる、又は１面ずつ施工日を変えて仕上げることで避けられます。
また、
クラックが出た場合はクラック部分に水を打ち、上から同じ色のカルクウォールを塗り込み、乾燥後サンドペーパ
ーなどで補正してください。
・一度に厚みをつけ過ぎると、割れの原因につながります。
・カルクウォール骨材1.5㎜タイプは、発泡スチロールのコテやウレタン製のコテ、またはプラスチックコテを使用することで亀甲状のクラックを防ぐことができます。スチールコテとウレタンコテは骨材が浮き出る仕上がりに、
プラスチックコテは骨材が沈む仕上がりになります。

��

は じ めにカルクウォール施 工手順

設

養生する

幅 木 、廻り縁などは1 . 5 〜 2 . 0 ㎜ 程 度あけて、マスキングテープでしっかりと養 生してください。
※カルクウォールは強アルカリ性ですので、木 材に付 着すると木 部が 変 色する恐れがあります。

計

木 部が 変 色した場 合は、酢を水で希 釈し塗 布すると変 色が 薄くなります。

ミネラル下地材（H���）の塗布（下地処理後）

外装施工

施工の前に

■ ミネラル下 地 材の骨 材 は沈 殿しやすいので、塗 装 中もこまめに攪 拌しながら施 工してください。

■ ミネラル下地材は乾燥すると固く密着します。事前にサッシやスイッチ、コンセントなど、施工周辺の養 生を確 実 に行ってください。
１．
ミネラル下 地 材を攪 拌 機で3 分 程 度 十 分に攪 拌してください。

内装施工

２．ローラーで下 地が 完 全に白く隠れるまで塗 装してください。
（ミネラル下 地 材 1 5㎏で塗 布 面 積 約 4 0㎡〜 5 0㎡）※ 密 着力が 低 下する為 、5 0㎡以 上 塗り伸ばさないでください。
※パテ部 分は特に厚く塗 装してください。
３．2 4 時 間 乾 燥させます。

メンテナンス

カルクウォール（H � � � ）の仕 上げ施工（ミネラル下地材乾燥後）施工の前に■ 冬季など気温が低く乾燥状態が悪 い場合は色ムラを起こしやすいので、必ず暖房を入 れ 、こまめに換気してください。
■ カルクウォールの乾燥中は水分が蒸発し室内に大量の湿気が発生するので、こまめに換気してください。
■ 急激な乾燥や極端な厚みの差はクラックの原因になります。

■ 濃 い色で着色して仕上げる場合 は、必ず色ムラができます。自然素材 による特徴ですので予 め施主 に同意を得た上で施工して下さい。
※ カルクウォール��kgバケツに、天然顔料ウラ�.���L ×�缶までを上限としてください。
※ カルクウォール骨材�.�㎜の着色は、色ムラが起こりやすくなります。

１．カルクウォールを攪 拌 機で3 〜 5 分 程 度 、柔らかいクリーム状になるまで十 分に攪 拌します。バケツの 底は攪 拌しづらいのでよく確 認しながら攪 拌してください 。
２．着色する場 合はカルクウォールの攪 拌 後 、天 然 顔 料ウラ（ N o . 410）
をカルクウォールのバケツに加え、さらに3分程度
十分に攪拌してください。
３．乾 燥したミネラル 下 地 材 の 上から、カルクウォールをコテで下こすりします。
４．下こすりしたカルクウォールが 乾かないうちに、追っかけでカルクウォールを上 塗りします。塗り厚は骨 材 0. 5 ㎜タイプ
で2 ㎜ 程 度 、骨 材 1 . 5 ㎜タイプは4 ㎜ 程 度を目安に塗ってください 。また、コテで何 度もこすると、艶ムラになります 。
仕 上げは一 度で素 早く塗り終えてください 。
※ マスキングテープはカルクウォールが 半 乾きの状 態で剥がしてください。乾 燥 後に剥がすときれいに剥がれない場 合があります。
※ 一 度に厚みをつけすぎると、クラックの原 因になります。一 回あたりの塗り厚を越えないようにしてください。
※ アクが出た場 合は上から「ファルベ 」を補 修 材として塗 装してください。
（ P . 2 4 内 装メンテナンス方 法 参 照 ）※ 調 色の際 、最 初は濃く見えますが 、乾 燥して水が引くと色が 薄くなります。
※ コテ等の道 具は、使 用 後 直ちに水 洗いしてください。

��は じ めにリフォームでの施工手順
昨 今 、ビニールクロスから塗り壁 へリフォームする要 望 が 増えてきました。ビニールクロスなどの 呼 吸しな い室 内 は 湿 気 が設

逃 げ 場 を 失 いカビ が 発 生し、気 管 支 炎 やアレル ギー などの 健 康 被 害 を 生 む 確 率 が 高くなります。スイスウォール は 、調 湿性・消 臭 効 果・防カビ効 果 に 優 れ 、快 適 な 室 内 環 境 に 整えることで人 の 安 全と健 康 を 守る塗り壁 材 です。しかし、その 使

い方 次 第 では 、せっかくの 快 適 な室 内 環 境 に影 響を及 ぼす恐 れ があります。既 存 のビニールクロスの 上 から施 工すること

計

によって予 測される危 険 性もご理 解 の 上 、施 工してください。

ビニールクロスの上から施工すると･･･・カルクウォールの重さに耐えられず、
ビニールクロスの糊が 経 年によって剥がれる恐れがある。

外装施工

・スイスウォールの調 湿 性が 、ビニールクロスにより遮 蔽される。
・ビニールクロスの糊を栄 養 源に、カビが 繁 殖する恐れがある。
・ビニールクロスの汚れがアクになり表 面に浮き出る恐れがある（ 合板も同 様 ）・ビニールクロスの凹 凸を拾い、スイスウォールの仕 上がりパターンに影 響が出る場 合がある。

施工の前に■割 れの原因 になりますので、なるべく石 膏ボードは新しいものに貼り替えることをお奨 めします。

内装施工■石膏ボード、合 板 などの固 定 が悪く下 地 が動く場 合 は、ビス固 定するか（ P. � � ボードの貼り方 参 照 ）新しいボードに貼り替えてください。

■合板 は、劣化 によるスイスウォールの剥 離の恐 れ が高くなります。上 から新しい石 膏ボードに貼り直してください。

メンテナンス

既存のビニールクロスをカルクウォールでリフォームする場合① クロスを剥がす② クロスの裏紙を剥がす
市 販の壁 紙はがし剤 、または霧 吹きで水を吹き付けるなどして裏 紙を浮かし、ヘラなどで取り除いてください。裏 紙が残っていると、次の作 業の際に裏 紙が 浮いてくる可 能 性があります。

③ パテ・テープ処理
石 膏ボードの劣 化・剥がれ・穴はパテ処 理をし、表 面を平 滑にしてください。表 面の凹 凸は割れの原 因になります。
ジョイント部 分の割れや段 差がある場 合にもパテで埋め、状 態が 悪ければ石 膏ボードを貼り直して下さい。
ボードのジョイント部分、出隅、入隅にはファイバーメッシュテープかジョイントテープを必ず貼ってください。
（P.18下地処理参照）④

カチオン系 アク止めシーラー を２回塗る
塗り残しがあるとアクや色ムラが出る可 能 性があります。

⑤ ミネラル下地材を塗る
ミネラル 下 地 材を攪 拌 機で3 分 程 度きっちりと攪 拌し、ローラーで下 地が 完 全 に白く隠れるまで塗 装してください 。
その後 、2 4 時 間しっかりと乾 燥させます。
（ P . 2 1 カルクウォール施 工 手 順 参 照 ）⑥ 仕上げ
カルクウォールを攪 拌 機で3 〜 5 分 程 度 、柔らかいクリーム状になるまで十 分に攪 拌します。乾 燥したミネラル 下 地
材の上から、カルクウォールをコテで仕 上げてください。
（ P . 2 1 カルクウォール施 工 手 順 参 照 ）注意事項

アク止めシーラーで処 理しても石 膏ボードからアクがアク止めシーラーの中には有機溶 剤の臭いや、刺激の強い商 品があります。

出る場合があります。

アレルギー体 質 の 方 、小さなお子 様が 居られる場 合 には細 心 の 注 意 の 上を補 修 材として「ファルベ 」
アクが出た場 合は上からご 使 用ください 。また、極 度 のアレルギー体 質 、過 敏 症 の 方は新しい 石 膏（ P.24 内装メンテナンス方法）
塗装してください。

ボードに貼り替えることを推奨します。

��

施 工 上の注 意

アク止めシーラーは市販品をご購入の上ご使用ください。

は じ めにカルククリーム施 工手順

設

養生する

幅 木 、廻り縁などは1 . 5 〜 2 . 0 ㎜ 程 度あけて、マスキングテープでしっかりと養 生してください。

計※カルククリームは強アルカリ性ですので、木 材に付 着すると木 部が 変 色する恐れがあります。
木 部が 変 色した場 合は、酢を水で希 釈し塗 布すると変 色が 薄くなります。

ミネラルファイン（H���）の塗装（下地処理後）

外装施工

施工の前に

■ ミネラルファインの骨材は沈殿しやすいので、塗装中もこまめに攪拌しながら施工してください。

■ ミネラルファインは乾燥すると固く密着します。事前にサッシやスイッチ、コンセントなど、施工周辺の養生を確実に行ってください。

■ カルククリーム は 塗り厚 が 薄く、下 地 の パ テ 処 理 が 透 け て 見 える場 合 が あります。下 地 が 隠 れ るまでミネラルファインを塗装してください。

内装施工

１．
ミネラルファインを攪拌機で2〜3分程度きっちりと攪拌してください。
２．
ローラーで下地が完全に白く隠れるまで塗装してください。
（ミネラルファイン10㎏で塗装面積 約35㎡〜40㎡）※密着力が低下する為、40㎡以上塗り伸ばさないでください。
※パテ部分は特に強く塗装してください。

メンテナンス

３．24時間しっかりと乾燥させます。

カルククリーム（H���）の仕上げ施工（ミネラルファイン乾燥後）■ 冬季など気温が低く乾燥状態が悪い場合は、色ムラを起こしやすいので、必ず暖房を入れ、こまめに換気してください。
■ カルククリームの乾燥中は水分が蒸発し室内に大量の湿気が発生するので、こまめに換気してください。
■ 急激な乾燥や極端な厚みの差はクラックの原因になります。
■ 濃い色で着色して仕上げる場合は、必ず色ムラができます。自然素材による特徴ですので予め施主の同意を得た上で施工して下さい。
※ カルククリーム1 0㎏バケツに、天 然 顔 料ウラ0. 375L×1缶までを混 入の上 限としてください。
※ 入 隅やコーナー部 分の色ムラを防ぐため、チリ際に毛 先が届くローラーを選 定してください。

１．カルククリームを攪 拌 機で2 〜 3 分 程 度 、柔らかいクリーム 状 になるまで十 分 に 攪 拌します 。
２．着 色する場 合はカルククリーム 攪 拌 後 、天 然 顔 料ウラ（ N o . 4 1 0 ）をカルククリームの バケツに 加えて、十 分 に攪 拌してください 。
３．乾 燥したミネラルファインの 上から、カルククリームを中 毛ローラー又はコテで塗ります 。
塗り厚 は 0 . 5 ㎜ 程 度 に 塗ってください 。中 毛ローラーで塗 布した 場 合 、ローラーでツノができるため 、やわらかい
コテで表 面を軽くヘッドカットするか 、凹 凸 の 無 いウレタンローラーで押さえて仕 上げてください 。
※ マスキングテープはカルククリームが半乾きの状態で剥がしてください。乾燥後に剥がすときれいに剥がれない場合があります。
※ 一度に厚みをつけすぎると、クラックの原 因になります。一 回あたりの塗り厚を越えないようにしてください。
※ 万が一 、アクが出た場 合は上から「ファルベ」を補 修 材として塗 装してください。
（ P. 28 メンテナンスの方 法 ）※ 調色の際 、攪 拌 当 初は濃く見えますが、乾 燥して水が引くと色が薄くなります。
※ コテ等の道 具は、使 用 後 直ちに水 洗いしてください。

��は じ めに内 装 メンテナンス 方 法設クラック（ 入 隅 など ）染 み 込 ん だ 汚 れ（ 醤 油 など ）計

表面のヘアークラックや、ぶつけて少し剥がれた場 合は、以下の方法で補修してください。

❶

外装施工

クラック周 辺の表 面を水（霧吹き、スポンジなど）で十分に濡らします。

量❷ カルクウォールを少取り、クラック部 分 が

内装施工

少し盛り上がるように塗り付けます 。余 分なカルクウォー
ルを取り除き、スポンジで表 面を馴 染ませるように整えます。

メンテナンス

ト仕 上げ の 場 合❸ フラッ
は 、カルクウォール の
乾 燥 後 に # 2 0 0 以 上 の目の細かなサンドペーパーで表 面# 2 0 0 以 上のサンド
ペーパーを使用し、表面を軽く研磨してくだ
さい。

深く染み込んだ汚れは、一度汚れ部分を取り除いてください。取り除いた周辺を水（霧吹き、
スポンジなど）で十分に濡らします。
カルク
ウォールを補修部分が少し盛り上がるように塗り付けます。余分なカルクウォールを取り除き、スポンジで補修部分と周辺部分の表面を馴染ませるように整えてください。
フラット仕上げの場合は、
サンドペーパーで表面の凹凸を軽く削り仕上げてください。

の凹 凸を軽く削り仕 上げてください。

表面的な汚れ（手垢など）
汚れの程 度によってお試しください。
消しゴムを使用し表面の汚れを取り除いてください。
消しゴムで消えないしつこい

アクが 出 た 時
ネラルファインをアク❶ ミの色が隠れるまでローラーで
塗ります。

汚れは、
メラミンスポンジを使用し汚れを取り除きます。

ンの 乾 燥
❷ ミ後ネラルファイ、ファルベ
をローラーで塗装しそれ でも 消 えな い 汚 れ は 、#200以上の目の細かなサンド
ペーパーを使用し、表 面を軽く研 磨し汚れを取り除きます。

ます。
※カルクファルベで補修する際は、コテの表情が変わるため壁一面毎に仕上げてください。
※パターンの表現がぼやけたりすることがあるため、細かなパターンやフラット仕上げの場合は目立たないところで試しを行ってください。

※ 着色仕上げの際は色合わせが必要です。攪拌直後と乾燥後の色が異なりますのでご注意ください。はじめは薄い色から作成し色合わせを行ってください。
※ 補修直後は少し目立ちますが、次第に馴染んできます。
※ カルクウォールを塗り重ねる場合は、ミネラル下地材を塗装してから行ってください。

��は じ めに外 装 メンテナンス 方 法

設使 用 資 材計

ピューラックス （ 次 亜 塩 素 酸ナトリウム6 % ）、シリカプライマー、エガリゼーション

メン テ ナ ン ス 方 法
メン テ ナ ン ス 方 法

外装施工

除菌（ピューラックス ）① ピューラックス １Lに対して、水１Lの割合で希釈する。
② 汚れた箇所に①をローラーで塗布する。
③ 30分〜1時間後、水シャワーで洗い流す。しつこい汚れはスポンジや柔らかいブラシで軽くこする。
※高圧洗浄機を使用すると、漆喰が剥離する場合があります。
※服や目は保護し、サッシ・植栽・ウッドデッキ・金属部分等に除菌液が付着しないよう養生してください。

内装施工

シリカプライマー塗装
ピューラックス で汚れを落とし、乾 燥（ 約 2 4 時 間 ）後にスイスウォールが 下 地と固 着していることを確 認してからシリカプライマーを塗 装します。
① シリカプライマー10Lに対して水5Lで希釈する。

メンテナンス② ①を塗布する。
③ 直後に②の上からシリカプライマーの原液を塗装する。
④ 約24時間、養生する。
参考塗装面積原液６m²/L

注意：汚れを落とした箇所に密着不良や剥離が起きている場合はシリカシーラーが剥がれる可能性があるため、スイスウォールに直接手で触れて確認し、密着が弱い箇所は予めスクレイパーなどで剥離させる。

エガリゼーション塗布
シリカプライマー施工後、スイスウォールが下地と固着していることを確認してからエガリゼーションを塗装します。
① エガリゼーション10kgに対して水3〜5Lほどで希釈する。
② ローラーで全面を塗装する。
③ ２〜４日間、養生する。
※汚れが隠蔽できない箇所については、再度上塗りを行ってください。
注意：下地のスイスウォールが固着していることを確認してください。固まっていない場合、剥離の原因となります。
※施工は完了後48時間は雨が降らない日を推奨します。

※ピューラックスは株式会社オーヤラックスの登録商標です。

詳細については弊社営業担当までご連絡ください。

��は じ めに

外 装 の 定 期 的 なメンテナンス に つ い て
メンテナンス方法

外壁の表面的な汚れ

高 圧 清 浄 機を高 圧で使 用すると、漆 喰が 剥 離する場 合があります 。

設

状況

計

ほこりや泥、ばい煙などで汚れた場合

高 圧 洗 浄 機 は 使 用 せ ず 、水 道 水を使 用し 、壁 の 状 態を確 認しながら洗 浄してください 。
※ 汚れの 質 や 状 態 によっては、除 去できない 場 合があります 。

外装施工①カビ取り剤を塗 布し殺 菌した後 、水 道 水で洗 浄する。
※ 高 圧 洗 浄 機を使 用すると、漆 喰が 剥 離する場 合があります 。

カビや藻が② 十 分 乾 燥させた後 、シリカプライマーをローラーで塗 装し2 4 時 間 以 上
乾 燥させる。

発生した場合内装施工③シリカプライマーで下地が確実に固まったことを確認し、エガリゼーション
をローラーで塗 装するとより強 い 撥 水 効 果を高めることができます 。

下 地と漆 喰 の 密 着 の 状 態を確 認し 、漆 喰 の 上 からシリカプライマーを塗り直す場合（経年による汚れ）ローラーで塗 装し、2 4 時 間 以 上 乾 燥させる。その 上からエガリゼーション
を塗 装し仕 上げる。

メンテナンス★凍害の補修凍害の補修については弊社までご相談の上、補修いただくようお願いします。

★白華の補修〔補修前に〕：外壁表面に出てきた白い粉は、酸により洗い流すことが出来ます。
①漆喰が十分に乾燥し安定するのを待ち、乾燥した温暖な季節にミネラルファインをローラーで一面塗装
し、24時間以上しっかりと乾燥させる。

★剥離の補修①剥離した部分と、その周辺の密着の弱い部分をすべてケレンする。
②ケレンした部分とその周辺にミネラル下地材をローラー塗装する。
③翌日以降、ケレンした周辺の漆喰を水で十分湿らせ、スイスウォールを塗り24時間乾燥させる。
④♯180程度のサンドペーパーを用い補修した周辺部分を軽く研磨し、既存の漆喰となじませる。

詳細については弊社営業担当までご連絡ください。

��は じ めにテクス チャー の 仕 上 げ 方

設

コテ仕 上げランダム

計

金ゴテを寝かせた状態でランダムにパターンを付けて仕上げます。
ランダムにコテ目を付けることがポイントです。

外装施工

パターン付け 木ゴテ

ランダム

木ゴテを寝かせた状態で表面の骨材を引っ張りながら曲線を描くようにパターンを付けて仕上げます。
（パターンを付けた後 、金ゴテで表 面をヘッドカットして仕上げることもパターン付け 木ゴテ

内装施工

できます。）

横 引き＋ヘッドカット

木ゴテを寝かせた状態で表面の骨材を引っ張りながら横 一

メンテナンス

定 方 向 に 動かしパターンを付けて仕上げます。最後に金ゴテで表面をヘッドカットして仕上げます。

ブラシ仕上げブラシを使 用し 、曲 線を描くように 模 様をつけて 仕 上 げ
ます 。コテ 仕 上 げとは 異 なる柔らかな 表 情 のある仕 上 げになります 。

ローラー仕上げ

ヘッドカットカルククリーム

入隅やコーナー部分のチリ際に毛先が届くローラーを使用し、厚みが均等になるように仕上げてください。最後に柔らかい金ゴテで表面をやさしくヘッドカットするか、凹凸の無いウレタンローラーで押さえて仕上げてください。

■ 規 定 の 厚み（ 骨 材 0 . 5 ㎜で2 〜 3 ㎜ ）まで塗り付けた後 の 仕 上げ 方 法です。
■ 仕 上げ パターンは、施 主 立 会いのもと、同 意を得た上で施 工することを推 奨します。
■ 同じ面や 部 屋は後できる限り一 人で仕 上げ 、パターンに偏りがでないように仕 上げてください 。
■ コテで何 度もこするとマットになり艶ムラが 出るため、仕 上げは一 度で素 早く塗り終えてください 。

��

本 書 で 使 用 する スイスウォー ル 製 品 ラインアップ
外 装

カルクファサード
H500

外壁専用のスイスウォール（粉末タイプ）・骨材 1.0㎜タイプ ：塗厚 2.0 ㎜程度
・骨材 2.0㎜タイプ ：塗厚 2.0㎜ ‑4,0㎜【全成分】ブナセルロース繊維、
ブナセルロー
ス粉 、石 灰 粒 、石 灰 粉 、消 石 灰 、白セメント、
チョーク粉、
でんぷん、
アルミナ粉、鉱物顔料

下 地 材

ミネラル下地材
H800

内 装

内 装

カルクウォール
H540

カルククリーム
H556

内装・外壁に使用できる天然成分の本漆喰（ 既 調 合タイプ）

なめらかで純白のクリームのような・骨材 1.0㎜タイプ ：塗厚 2.0 ㎜程度

天 然スイスウォール

・骨材 1.5㎜タイプ ：塗厚 2.0㎜ ‑4,0㎜【 全 成 分 】ブナセルロース繊 維・ブナセル
ロース粉、石灰粉・石灰粒・石灰泥、チョーク粉、
リンシードスタンドオイル（亜麻仁油）、水、
アルミナ粉、消石灰【全成分】石灰粒、石灰石、消石灰、チョーク
粉、水、リンシードスタンドオイル（亜麻仁油）、
アルミナ粉、
ブナセルロース粉、石灰泥

下 地 材

着色顔料

ミネラルファイン
H802

リボス自然健康塗料
ウラ410

カルクウォール・カルクファサード

カルククリーム・ファルベ

スイスウォールに混ぜて調 色する

専用下地材

専用下地材

天 然 鉱 物 顔 料（リボス）【全成分】
ブナセルロース粉、
カリ塩水ガラス、【 全 成 分 】ブナセルロース粉 、カリ塩 水ガラ【全成分】（カラーにより異なる）水・天然鉱物・ビー
ズワックスソープ・アマニスタンドオイル・ダンマル樹
脂・天然樹脂グリセロールエステル・オレンジオイ
ル・イソアリファーテ・エタノール・珪酸・メチルセル
ロース・ホウ砂・ホウ酸・タンパク質・シルバークロライド

チョーク粉、水、大理石粉、大理石砂、オーガ

ス、
チョーク粉、水、大理石粉、
オーガニックコ

ニックコンパウンド、
タルカム、二 酸 化チタン

ンパウンド、
タルカム、二酸化チタン

メンテナンス

メンテナンス

メンテナンスエガリゼーション
H610

ファルベ
H630

シリカプライマーH805

有 機 ケイ酸 塩 ベースの 仕 上げ 剤

アク・色ムラの補 修 、古い漆 喰 壁などのシリカが 浸 透することで劣 化した

メンテナンスに漆 喰 壁の補 強に【全成分】セルロースファイバー、二酸化チタ【全成分】
ブナセルロース粉、石灰粒、石灰石、【全成分】水、ケイ酸カリウム、セルロースファ

ン、ケイ酸カリウム、石灰粉、チョーク粉、水、消石灰、チョーク粉、リンシードオイル（亜麻仁イバー/パウダー、分散剤

大理石粉、ポリマー分散、アルミナ粉

油）、水、
アルミナ粉、石灰泥

新 築 時 の 汚れ 防 止
硬 化 、撥 水 効 果 U Pでメンテナンスにも◎ひとと環境にやさしい住まいづくり株式会社 イケダコーポレーション
ご注文・カタログのダウンロードはWEBから【 大 阪 本 社 】〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島4丁目8-28 FJビル3F
仙 台・東 京・名 古 屋・大 阪・福 岡

URL www. i s kc or p. c om

ss-����